Polyponis dryndeus FV. 127 



ist noch zu erwähnen, dass die Scheiben zeitenweise ausser den Randringen noch in der Mitte einen kleinen 

 Ring erkennen lassen, der ebenfalls ein locales Dickerbleiben bei dem Verdünnungsprocesse der Scheiben 

 anzudeuten scheint. Nach Umwandlung in Cellulose verlängert sich der Spalt der Wandung über die 

 Grenze des Hofraumes hinaus und im zartesten, letzten Zersetzungsstadium (v) erweitern sich diese Spalten 

 über den ganzen Flächenraum der Wand , so dass zwischen ihnen nur noch schmale Bänder von Cellulose 

 übrig bleiben. Letztere zeigen stellenweise noch feine Spaltungen und Risse in derselben nach links auf- 

 steigenden Richtung und vor der endlichen Auflösung auch deutliehe molekulare Körnelung. 



Die Zellen des Holzparenchyms und der Markstrahlen t werden ebenso leicht isolirt, wie die ge- 

 nannten Organe und die Gefässe, von denen wegen Raummangels keines mehr gezeichnet werden konnte. 

 Das Stärkemehl zeigt die auffallendste Widerstandskraft gegen die Einwirkung des Mycels, da es sich so- 

 wohl in den Markstrahlen wie im Holzparenchym noch vorfindet, nachdem die Zell Wandungen schon völlig 

 aufgelöst sind. Alsdann zeigen sie den Auflösungsprocess, den ich Taf. XVI Fig. 7 und 8 dargestellt und 

 Seite 121 beschrieben habe. 



Die Verschiedenheit in den beiden vorstehend beschriebenen Zereetzungsprocessen lässt sich darauf 

 zurückführen, dass bei den gelblichen Stellen der Process langsamer und allmälig von der Innenflilehe der 

 Wandungen ausgeht, ohne vorherige Umwandlung in Cellulose, während bei den weissen Stellen ein 

 energischerer Process zunächst die sogenannten incrustirenden Substanzen beseitigt, dann die Aussenwandung 

 auflöst und darauf ebenfalls in schnellerem Tempo die völlige Auflösung der Innenwandung vermittelt. Es 

 bedarf kaum der Erwähnung, dass recht oft beide Processe sich unter einander vermischen. 



In der Regel tritt nur sehr wenig Mycel bei diesem Zersetzungsprocesse auf. In den oben erwähnten 

 Fällen, d. h. besonders in der Nähe der Fruchtträger, wird das Mycel sehr üppig wuchernd und beschleunigt 

 den ganzen Process in hohem Masse. In den weissen Stellen des Holzes (Fig. 5 c) ist das Mycel ebenfalls 

 farblos und von äusserster Zartheit. Es umspinnt gleichsam die einzelnen isolirten Organe (Fig. G v) äusser- 

 lich und veranlasst deren schnelle Zersetzung. 



Da, wo die gelblichen Flecke Zimmetfarbe annehmen (Fig. 1 d), oder wo das feste Holz direct in 

 zimmetbraunes Mycel umgewandelt wird (Fig. 2 a. b und Fig. 7), zeigt sich neben den zarten farblosen 

 Hyphen reicher entwickelt ein dickwandiges, braunes Mycel, wie ich es Fig. 7 dargestellt habe. Im Wesent- 

 lichen ist die directe Umwandlung des festen Holzes in braune Pilzmasse (Fig. 7) nicht verschieden von 

 den Fig. 6 von a bis nt dargestellten Processe, nur verschieden durch die eigenthümlichen Mycelbildungen 

 und durch die Schnelligkeit des Processes. 



Von den Fig. 1 zwischen c und c dargestellten Zersetzungszuständen ist die Löslichkeit im ver- 

 dünnten Ammoniak eine kaum grössere als vom gesunden Eiclienholze, nämlich l(5,.5"/o betragend (gesundes 

 Kernholz zeigt 15,34% lösliche Substanzen). Die chemische Analyse desselben Holzes ergab nach Schütze: 



48,59 C. 5,5 H. 44,58 0. + N. 1,33 Asche, 

 mithin aschefrei: 



49,24 C. 5,59 H. 45,17 0. -j- N. 



Das gesunde Eichenkernholz zeigt aschenfrei: 



49,24 C. 5,47 H. 45,29 0. + N., 

 mithin eine so überraschende Uebereinstimmung mit der Zusammensetzung des so hochgradig zei-setzten 

 Holzes, dass hieraus recht eclatant hervorgeht, wie wenig Schlussfolgeruugen über den Charakter der 

 Pi-ocesse aus den Ergebnissen der Elementaranalyse allein gezogen werden können. 



Es wurde noch eine weitere Untersuchung solcher Holztheile zur Ausführung gebracht, die noch 

 viele feste braune Thcile in Mitten des weiss und gelb gefärbten Holzes zeigten; diese ergab nach Schütze: 

 49,23 C. 5,56 H. 43,22 0. -f- N. 1,99 Asche, oder aschenfrei : 

 50,23 C. 5,67 H. 44,1 0. + N. 



Man sieht hieraus, dass zunächst beim Uebergange des gesunden Holzes in braunes, aber noch festes 

 Holz eine Zunahme an Kohlenstoff eintritt, die dann aber später dadurch gewissermassen wieder ins Gleich- 

 gewicht gebracht wird, dass die weissen Flecke bei ihrem Celluloseeharakter einen gi-össei-en Sauerstoft'gehalt 

 der Substanz l)edingen. 



